이 분말 은 길이 와 직경 의 비 가 20 배 인 5 % vol 의 탄소 나노 튜브 와 기계 적 으로 합금화 됐 다 . 여기 서 D 50 1 . 2 미크론 을 갖 는 제 2 분 말 부피 의 27 % 가 함께 혼합 됐으며 , 제 2 분 말 은 저 융점 리튬 - 마그네슘 합금 ( % Li = 60 %; % Ca = 1 %; % Y = 1 %); 나머지 는 % Mg 및 불순물 이 다 ) . 분말 혼합물 의 54 % 를 30 % 의 유리 섬유 ( AKROTEK 5047 ) 가 함유 된 PEEK 와 대기 가 제어 된 압출기 에서 혼합 했 다 . 이 소재 는 390 ° C 500 b 의 배압 으로 플라스틱 사출 성형 에 의해 가공 되 었 다 . 금형 은 압력 하 에서 2 . 5 분 간 220 ° C 로 유지 후 냉각 됐 다 . 재료 는 금속 부분 의 연속 성 과 양호 한 연동 성 을 보였 다 . 주요 섬유 배향 방향 의 기계 적 강도 ( UTS ) 는 220 MPa 이 고 , 파단 연신율 은 5 % 다 . 실온 ( 23 ° C ) 에서 ASTM E 8 / E 8 M - 16 a 에 따라 기계 적 강도 ( UTS ) , 탄성 계수 및 파단 연신율 을 측정 했 다 . 융해 온도 는 ASTM E 794 - 06 ( 2012 ) 에 따라 측정 됐 다 .